88 ^T 1 N 



tes, on produit du sulfate de magnésie, qu'une longue ex- 



posilion aux pluies enlève aux minerais, etc. 



Pour obltuiir des résult.Us de ce genre, il estquelquefois né- 

 cessaire d'ajouter aux minerais quelques substances étrangè- 

 res , et de griller le tout ensemble. C'.est ce qui a lieu, par 

 exemple, en Saxe , pour le grillage des minerais dans lequel 

 on veut réduire l'argent à l'étal natif ou à l'état de muriate , 

 pour le préparer à l amalgamation ; on grille alors le mine- 

 rai mélangé avec du nmriate de soude , et pendant le gril- 

 lage , il se forme de l'acide sulfmique qui se porte sur la 

 soude , tandis que l'acide muriatique s'empare de l'argent. 



Le grillage s'opère, soit à l'air libre , en tas plus ou moins 

 gros , dans lesquels on dispose des couches alternatives de 

 minerais et de combustibles, ou dans lesquels on ne met qu'une 

 seule couche de combustibles sous le minerai ; soit , avec la 

 même diversité d'arrangement, dans des places renfermées 

 entre trois petites nmrailles, elsous des hangars. (Quelquefois 

 dans ces deux cas, on ne met de combustibles que pour allu- 

 mer le feu qui s'entretient ensuite de lui- même, par la combus- 

 tion d'une partie du soufre des minerais); soit enfin dans des 

 fourneaux de réverbère , au tnoyen d'un feu étranger allumé 

 sur la grille du fourneau. Dans ce dernier cas, on ne peut se 

 se servir, pour le grillage, que de bois bien sec ou de houille. 

 Dans les deux premiers cas , on emploie de même le plus 

 souvent ces deux combustibles , mais quelquefois aussi du 

 charbon de bois. 



Ordinairement, quand les minerais contiennent beaucoup 

 de soufre , il faut les grillera plusieurs reprises , pour les en 

 débarrasser. H en est de même des produits de la fusion , 

 autres que les métaux purs. vVvant de les repasser au four- 

 neau , on leur fait subir plusieurs grillages successifs. 



Quand les minerais métalliques sont convenablement /7n?- 

 parés , la FusiON est le moyen le plus généralement employé 

 pour en retirer les métaux. On cherche ordinairement, par 

 celte opération , à obtenir les métaux utiles purs ou presque 

 purs , et à réduire les substances auxquelles ils sont unis, en 

 scories plus ou moins vitreuses , qui se (ormont par le jeu des 

 affinités, lorsque leurs principes constituans se séparent des 

 substances métalliques , et qui, par leur légèreté spécifique , 

 restent à la surface des métaux fondus. Pour parvenir à ce ré- 

 sultat , on mélange souvent aux minerais préparés, des subs- 

 tances destinées, soit à augmenter leur fusibilité , soit à s'u- 

 nir, dans la fusion, avec quelques-uns des principes qu'on 

 veut séparer des métaux utiles. Ainsi , dans le fondage des mi- 

 nerais de fer , on ajoute aux minerais de la pierre calcaire , dite 

 easliaef quand le minerai est iirgllcv>x ou siliceux, et de Far- 



